der niederrheinischen Gesellschaft in Bonn. 
23 
die Proben mit dem einen Ende eingespannt werden, nachdem die¬ 
selben vorher durch einen engen als Leitung dienenden Schlitz 
durcbgefülirt worden sind. Dieser Schlitz ist in einer horizontal 
liegenden Stange von Stahl angebracht, welche letztere in an den 
beiden äussern Feilkloben befindlichen Zapfenlagern drehbar ist. 
Vermittelst unten an der Stange angebrachter Gewichte bleibt der 
Schlitz immer in vertikaler Stellung, und bildet desshalb mit den 
Feilkloben beim jedesmaligen Hin- und Herdrehen einen Winkel, so 
dass also auch die durch den Schlitz gehenden und in den Feilkloben 
eingespannten Proben in demselben Winkel hin- und hergebogen 
werden bis sic abbrechen. Kleine, an den untern Theil der Probe¬ 
streifen gehangene Gewichte ziehen dann den abgebrochenen Theil 
durch den Schlitz hindurch. Auf einem Zifferblatt des Uhrwerks 
wird die Anzahl der Oscillirungen abgelesen, die jeder Probestreifen 
bis zum Abbrechen aushielt. 
Danothwendig beim Vergleich verschiedener Proben desselben 
Metalles oder derselben Legirung die einzelnen Proben immer genau 
dieselbe Dicke haben müssen, so ist eine Vorbereitung der Proben 
nothwendig. 
Diejenigen Metalle, die sich ohne ihre Qualität wesentlich zu 
ändern umschmelzen lassen, werden in viereckige Stangen von ge¬ 
eigneter Grösse gegossen; von Kupfer, Messing, Eisen und Stahl 
dagegen werden solche Stangen vermittelst Ausschneiden eihalten. 
Die Stangen werden dann ausgewalzt bis sie die erforderliche Dicke, 
oder vielmehr bis sie ein bestimmtes ein für alle Male angenom¬ 
menes Gewicht auf eine gewisse Oberfläche haben. Bei dem Aus¬ 
walzen, Ausglühen u. s. w. werden immer genau dieselben Verhält¬ 
nisse eingehalten, und zwar solche Verhältnisse, die möglichst der in 
der Praxis stattfindenden Verarbeitung analog sind. 
Es kann hier nicht der Zweck sein die einzelnen Vorrich¬ 
tungen zu beschreiben, durch welche dieses erreicht wird, es genüge 
also das Resultat, dass auf dem bezeichneten Wege bei der Prüfung 
gleicher Qualitäten desselben Metalles (wenn z. B. verschiedene 
Streifen von demselben Blech abgeschnitten wurden) gleiche, 
oder wenigstens sehr annähernd gleiche Biegezahlen erhalten werden, 
während geringere Qualitäten niedrigere, bessere dagegen höhere 
Zahlen geben. Die Richtigkeit dieser Angabe wurde durch mit dem 
Metallometer vorgenommene Bestimmungen dargethan. 
Es versteht sich von selbst, dass die Biegezahl immer aus 
dem Durchschnitt einer grossem Anzahl von Proben berechnet wild. 
Der Werth dieser Probe beruht darauf, dass die erhaltenen 
Zahlen durch diejenigen Eigenschaften bedingt werden, die bei der 
praktischen Verwendung der Metalle den wesentlichen Werth der¬ 
selben ausmachen, dass die Bestimmungen in sehr kurzer Zeit und 
von jedem nur massig in mechanischen Manipulationen Befähigten 
